Analisis Faktor-Faktor.., Nomensen R. Sitompul (1) , Waluyo Nuswantoro (2) , Veronika H. Puspasari. (3)

## MENINGKATKAN KUAT TEKAN BETON DENGAN MENGGUNAKAN MATERIAL RECYCLE

## CONCRETE AGGREGATE (RCA)

## INCREASE CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH BY USING RECYCLE CONCRETE AGGREGATE (RCA) MATERIAL
Zendy Bima Mahardana* 1 , Widy Rilo Pambudi 2 , Oda Firma Emilia 3 , Reiga Firhan Fasyaro 4 , Andini Dwi Aprinia 5 , Dinar Tiffani Mustafa 6 , Meisela Induwati 7
1 Dosen / Program Studi Teknik Sipil / Fakultas Teknik / Universitas Kadiri
2,3,4,5,6,7 Mahasiswa / Program Studi, Teknik Sipil / Fakultas Teknik / Universitas Kadiri Korespondensi: zmahardana@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Beton merupakan bagian dari struktur bangunan yang digunakan pada berbagai proyek infrastruktur berskala besar.    Beton terdiri dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Beton mampu menahan gaya tekan  dengan  optimal,  beton  juga  memiliki    kuat  tarik  yang  lebih  kecil  dibandingkan  struktur  baja. Penggunaan  koral  secara  berlebih  menyebabkan  ketersediaan  material  semakin  menipis,  maka  perlu  inovasi berkelanjutan  dengan  penggunaan  RCA.  RCA  merupakan  limbah  beton  yang  didaur  ulang  menjadi  agregat yang dapat digunakan kembali untuk membuat beton. Tujuan dari penelitian    ini yaitu untuk mengetahui nilai kuat tekan    pada beton dengan penggantian agregat kasar dari limbah beton berukuran 19,05 mm (ayakan no. ¾). Metode yang digunakan yaitu metode eksperimental dengan pembuatan benda uji yang berbentuk silinder. dengan pengujian meliputi pengujian kadar air, kadar lumpur, keausan, dan kuat tekan beton. Hasil penelitian didapatkan  nilai  slump  beton  normal  sebesar  11  cm.  Sedangkan  limbah  beton  sebesar  4,4  cm.  Dari  hasil penelitian ini didapatkan hasil yang sesuai rencana dimana pada beton normal adalah senilai 17,444 Mpa dan pada  beton  dengan  penggunaan  agregat  kasar  dari  limbah  beton  menunjukkan  hasil  kuat  tekan  24,653  Mpa. Sehingga menunjukkan bahwa dalam penggunaan material limbah beton mampu menghasilkan kualitas beton yang baik dengan nilai kuat tekan yang lebih tinggi dari beton normal.

## Kata Kunci: Agregat, Beton, Kuat Tekan, Pengujian, RCA

## ABSTRACT
Concrete  is  part  of  the  building  structure  used  in  various  large-scale  infrastructure  projects.    concrete composed  mixture  of  cement,  fine  aggregate,  coarse  aggregate,  and  water.  Concrete  able  to  withstand compressive forces optimally, concrete also has a smaller tensile strength than steel structures. excessive use corals causes availability materials to be depleted, is necessary to innovate continuously with use RCA. RCA is waste concrete recycled into aggregates can be reused to make concrete. The purpose is to determine the compressive strength value in concrete by replacing coarse aggregates from concrete waste measuring 19.05 mm (sieve no. 3/4). The method used experimental method by making a test object form of a cylinder with tests including  testing  of  moisture  content,  sludge  content,  wear,  and  compressive  strength  concrete.  The  results obtained  a  normal  concrete  slump  value  11  cm.  While  the  concrete  waste  4.4  cm.  From  the  results  were

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 11 Nomor 1 Januari 2023 Hal. 1-8
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
obtained according to the plan where in normal concrete was worth 17,444 Mpa and in concrete with the use of coarse aggregates from concrete waste showed a compressive strength result of 24,653 Mpa. So that shows the use waste concrete material is able to produce good concrete quality with a higher compressive strength value than normal concrete.
Keywords: Aggregate, Concrete, Compressive strength, Testing, RCA

## PENDAHULUAN
Beton  adalah  salah  satu  bagian  dari  struktur bangunan  yang  sering  digunakan  pada  berbagai proyek  pembangunan  infrastruktur  berskala  besar. Susunan  beton  terdiri  dari  campuran  antara  semen, agregat halus, agregat kasar, dan air (Mahendra, Y. I, Gardjito.  E,  Ridwan.  A,  2021),  kualitas  bahan penyusun  beton  mempengaruhi  hasil  dari  beton tersebut(Tamayo et al., 2020). Dengan kualitas beton yang  baik  maka  diperoleh  keunggulan  antara  lain mampu  menahan  gaya  tekan  dengan  optimal,  tahan api  dan  aus,  mudah  dibentuk,  ketahanan  yang  baik terhadap  cuaca(Maryanto  et  al.,  2018).  Selain  itu terdapat  beberapa  keunggulan  dari  beton  yaitu, material  beton  terbuat  dari  bahan-bahan  lokal  yang murah  seperti  pasir,  kerikil,  air  dan  semen,  kuat tekan beton relatif lebih tinggi dari bahan konstruksi lain, struktur beton sangat kokoh, biaya pemeliharaan  beton  rendah,  beton  lebih  awet  dan tahan  lama  dibandingkan  dengan  bahan  lain.  Beton merupakan  bahan  konstruksi  prospektif  di  masa depan dan memiliki aplikasi di berbagai bidang(Singh & Middendorf, 2020). Beton memiliki beberapa  kekurangan  seperti  kuat  tarik  yang  lebih kecil  dibandingkan  struktur  baja,  kecilnya  rasio kekuatan  terhadap  beratnya,  serta  daktilitas  rendah (Yansiku,  2018).  Selain  itu  beton  memiliki  sifat getas yang tinggi, dan kapasitas regangan tarik yang rendah  menyebabkan  keretakan  pada  struktur bangunan  (Abbass  et  al.,  2018).  Berdasarkan keuntungan serta kekurangan dari beton, penggunaan  beton  dengan  bahan  utama  koral sebagai agregat kasar sangat meningkat setiap tahun nya  dan  dampak  negatif  yang  dihasilkan  akibat penggunaan  koral  secara  berlebih  menyebabkan ketersediaan  material  semakin  menipis  (Qin  et  al., 2018). Hal ini mendorong peneliti untuk merumuskan jobmix beton dengan cara memodifikasi  agregat  kasar  menggunakan  bahan lainnya.
Recycle  Concrete  Agregates  merupakan limbah  beton  yang  didaur  ulang  menjadi  agregat yang  dapat  digunakan  kembali  untuk  membuat beton.  Agregat  daur  ulang  merupakan  salah  satu
agregat  buatan  yang  digunakan  dengan  tujuan penggunaan  tertentu,  atau  karena  kekurangan agregat  batuan-batuan  alam.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  limbah  beton  yang  berasal  dari  sisa benda  uji  di  laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Kadiri  yang  diproses  dari  struktur  beton  lama  atau beton  pembongkaran  yang  dihancurkan  sebagai pengganti  sebagian  agregat  alami  dalam  produksi beton  baru  banyak  digunakan  (Mi  et  al., 2020)(Santos  et  al.,  2019).  Walaupun  terkadang agregat  daur  ulang  yang  diperoleh  melalui  limbah beton memiliki kualitas yang lebih rendah(Akhtar & Sarmah,  2018),  maka  dari  itu  penggunaan  limbah beton  memerlukan  perhatian  khusus  pada  jenis, bentuk dan distribusi ukuran agregat halus dan kasar, karena  sangat  mempengaruhi  kinerja  mekanik  dan daya  tahan  beton(Nedeljković  et  al.,  2021).  Beton yang dihasilkan dengan mendaur ulang limbah beton yang  sudah  tidak  digunakan  terbukti  ramah lingkungan  dengan  kinerja  daya  tahan  yang  lebih baik(Huseien  &  Shah,  2020).  Daur  ulang  limbah konstruksi  dapat  mengatasi  masalah  pencemaran lingkungan tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang melimpah (Zhu et al., 2019). Beton dengan  penggabungan  agregat  kasar  daur  ulang dapat dirancang untuk aplikasi yang paling beragam dengan  tingkat  keamanan  yang  baik  (Abreu  et  al., 2018).
Penelitian  Beton  dilakukan  di  Laboratorium Teknik  Sipil  Universitas  Kadiri  dengan  melakukan pengujian  Kadar  Air,  Kadar  Lumpur,  pengujian Keausan,  Uji  Slump,  dan  Uji  Kuat  Tekan  Beton. Beberapa metode yang digunakan yaitu metode Mix Design (SNI-7656-2012), Uji Slump (SNI 03-1972-1990), Perawatan benda uji (SNI 03-4810-1998),  dan  Uji  Kuat  Tekan  beton  (SNI 03-1974-1990).  Dengan  penggunaan  agregat  daur ulang  untuk  menghasilkan  beton  baru  dan  menjadi solusi  yang  berpotensi  tinggi  untuk  memecahkan masalah  pembuangan  limbah  konstruksi  yang berpotensi  lebih  berkelanjutan,  dengan  peningkatan nilai limbah tersebut.
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada  penelitian  ini  material  atau  bahan penyusunan  beton  meliputi  agregat  halus,  agregat kasar,  semen,  dan  air  dimana  setiap  bahan  tambah mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

## Agregat Halus
Agregat halus yang dipergunakan adalah pasir sungai yang diambil dari Lumajang(Nurain Izzati et al.,  2019).  Agregat  halus  ialah  agregat  yg  memiliki ukuran  butir  maksimum  sebesar  5,00  mm(SNI 03-2834-2000, 2000). Agregat halus yang baik harus bebas  dari  bahan  organik,  lempung,  partikel  yang lebih  kecil  dari  saringan  no.100,  atau  bahan-bahan lain yang bisa menghambat campuran beton.
Gambar 1. Agregat Halus (Pasir) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Agregat Kasar
Agregat  kasar  adalah  agregat  yang  tertahan saringan  3/4  in.  Agregat  kasar  dapat  berupa  kerikil, pecahan  kerikil,  batu  pecah,  yang didapat  dari  Desa Kedak  Kecamatan  Semen  (Pane  et  al.,  2015). Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat  kasar  (koral)  dan  agregat  yang  berasal limbah pengujian beton.
Gambar 2. Agregat Kasar (Koral) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Agregat kasar limbah beton
Agregat  kasar  limbah  beton  adalah  limbah beton  yang  telah  dihancurkan  dan  digunakan kembali sebagai agregat kasar pada campuran beton. Agregat  kasar  limbah  beton  diperoleh  dari  limbah beton  yang  tidak  terpakai  kemudian  dihancurkan untuk  digunakan  sebagai  agregat  pada  campuran beton.
Gambar 3 . Agregat Kasar Limbah Beton Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Semen
Semen  merupakan  salah  satu  bahan  yang berfungsi  untuk  mengikat  butir-butir  agregat  atau sebagai  bahan  perekat  sehingga  menghasilkan  suatu masa  padat  serta  mengisi  rongga-rongga  udara diantara  butir-butir  agregat  tersebut(Dipohusodo, 1999).  Semen  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini adalah  jenis  semen  tipe  I  dengan  merek  dagang semen gresik.
Gambar 4. Semen Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)

## Air
Air  merupakan  suatu  bahan  yang  diperlukan pada  pembuatan  beton  (Dumyati  &  Manalu,  2015). Air  yang  digunakan  pada  campuran  beton  harus higienis  serta  bebas  dari  bahan-bahan  menghambat yang merugikan terhadap beton atau tulangan(Badan Standardisasi  Nasional,  2002).  Air  yang  digunakan dalam  pengujian  ini  adalah  air  bersih  dari laboratorium teknik sipil Universitas Kadiri.
Gambar 5. Air Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## METODE
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan yaitu  metode  eksperimental  dengan  pembuatan benda  uji  di  laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Kadiri. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
berukuran  15  x  30  cm  dengan  penggantian  agregat kasar  dari  limbah  beton  berukuran  19,05  mm (ayakan no. ¾).  Dan di  lakukan  beberapa  pengujian meliputi  pengujian  kadar  air  agregat,  kadar  lumpur agregat, keausan agregat, dan kuat tekan beton.

## Pengujian kadar air (ASTM C 566-97, 2004)
Pengujian kadar air bertujuan untuk menentukan atau memperoleh angka presetase kadar air yang terkandung pada agregat. Dilakukan dengan cara  mengambil  agregat  lalu  ditimbang  sesuai  yang dibutuhkan  kemudian  di  cuci  sampai  bersih  dari lumpur,setelah  itu  agregat  dapat  dikeringkan  dan agregat kering ditimbang beratnya.

## Pengujian kadar lumpur
Pengujian  kadar  lumpur  dilakukan  untuk mengetahui presentase kadar lumpur yang terkandung  dalam  agregat  halus.  Dilakukan  dengan cara  mengambil  agregat  sebanyak  1000  gram  lalu agregat  dicuci  sampai  bersih  lalu  agregat  diberi  air dan  ditetesi  cuka  secukupnya  kemudian  di diendapkan  selama  24  jam.  Dapat  diukur  tinggi kadar  lumpur  yang  terletak  di  bagian  paling  atas pasir.

## Keausan agregat
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengukur degradasi  agregat,  yang  di  nyatakan  dengan perbandingan  antara  berat  bahan  aus  lolos  saringan No.  12  (1,7  mm)  terhadap  berat  semula,  dalam persen.  Dengan  cara  mengambil  koral  lolos  ayakan ¾,  tertahan  pada  ayakan  ½  dan  ⅜,  dengan  berat masing-masing  2500  gr  koral  dicuci  sampai  bersih dan  dikeringkan.  setelah  itu  koral  dan  bola  baja sebanyak  11  buah  dimasukkan  ke  dalam  mesin Abrasi  Los  Angeles  TA-700  lalu  mesin  diputar sebanyak  500  putaran.  setelah  selesai  pemutaran, koral  dikeluarkan  dari  mesin  dan  disaring  dengan ayakan  no.  12  atau  setara  1,7  mm  untuk  mengukur degradasi sebagai persen kehilangan.

## Pengujian Slump (Badan Standardisasi Nasional, 1990a)
Pengujian  slump  merupakan  pengujian  yang dilakukan  menggunakan  Kerucut  Abrams  untuk memperoleh  angka  slump  beton.  Dengan  cara memasukkan  sampel  beton  segar  kedalam  kerucut abrams  perlahan  angkat  alat  pengukur  slump,  lalu ukur penurunan yang terjadi dengan meletakkan alat pengukur  slump  sebelah  adonan  beton  dengan mengambil acuan alat pengukur slump.
Pengujian kuat tekan (ASTM C39/C39M, 2003)
Pengujian kuat tekan bertujuan untuk menentukan  nilai  tekan  kekuatan  benda  uji  beton silindris  dengan  prosedur  yang  benar.  Dengan  cara meletakkan sampel beton pada alat universal testing machine tatonas type TC-325 lalu dilihat dan dicatat nilai  dari  kemampuan  hancur  dari  benda  uji  bila dibebani dengan gaya tekan tertentu(Badan Standardisasi Nasional, 1990b).

## Job Mix Formula
Dalam  job  mix  beton  dilakukan  pemilihan bahan  campuran  beton  dengan  perbandingan  dari setiap  materialnya  dengan  tujuan  menghasilkan beton dengan kualitas yang diinginkan. Perbandingan yang diberikan yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Mix Desain Beton Beton Normal Limbah Beton Semen (kg) 7.325 7.325 Pasir (kg) 13.200 13.200 Agregat kasar (kg) 19.819 19.819 (limbah beton) Air 4.101 4.101 Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pengolahan  data  penelitian  yang meliputi  pengujian  kadar  air  agregat  halus  dan agregat  kasar,  kadar  lumpur  agregat  halus  dan agregat  kasar,  pengujian  slump,  dan  pengujian  kuat tekan.

## Pengujian Kadar Air
a. Pengujian Kadar Air Agregat Halus Pada  pengujian  kadar  air  agregat  halus, perhitungan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel 2. Pengujian Kadar Air Agregat Halus
Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Berat Wadah (W1) 144 gr 144 gr Berat Wadah + Benda Uji Awal (W2) 644 gr 644 gr Berat Benda Uji Awal W3 = W2-W1 500 gr 500 gr Berat (W4) 617 gr 631 gr
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Wadah + Benda Uji Kering Berat Benda Uji Kering W5 = W4-W1 482 gr 487 gr Kadar Air 100 5 5 3 X W W W − 3,6% 2,6%
Sumber : Perhitungan (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  kadar  air  beton  normal agregat  halus  sebesar  3,6%  dan  memenuhi  standart yang  di  tentukan  yaitu  3%  -5%.  Sedangkan  nilai kadar  air  limbah  beton  agregat  halus  sebesar  2,6% dan juga tidak memenuhi standart yang di tentukan.
..
Gambar 6. Hasil Pengujian Kadar Air Agregat Halus (a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)
b. Pengujian Kadar Air Agregat Kasar
Pada  pengujian  kadar  air  agregat  kasar, perhitungan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel 3. Pengujian Kadar Air Agregat kasar Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Berat Wadah (W1) 144 gr 144 gr Berat Wadah + Benda Uji Awal (W2) 2144gr 2144 gr Berat Benda Uji Awal W3 = W2-W1 2000 gr 2000 gr Berat Wadah + Benda Uji (W4) 2144 gr 2144 gr
Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Kering Berat Benda Uji Kering W5 = W4-W1 1981 gr 1981 gr Kadar Air 100 5 5 3 X W W W − 0,5% 0,9%
Sumber : Perhitungan (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  kadar  air  beton  normal agregat  kasar  sebesar  0,5%  dan  memenuhi  standart yang  di  tentukan  yaitu  0.5%  -  2%.  Sedangkan  nilai kadar  air  limbah  beton  agregat  kasar  sebesar  0,9% dan tidak memenuhi standart yang di tentukan.
Gambar 7. Hasil Pengujian Kadar Air Agregat Kasar (a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)
Pengujian Kadar Lumpur a. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus Pada  pengujian  kadar  lumpur  agregat  halus, perhitungan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel 4. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus
Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Tinggi Pasir (H1) 3,3 cm 3,7 cm Tinggi Lumpur (H2) 0,15 cm 0,1 cm Kadar Lumpur 100 2 1 2 X H H H + 4,35% 2,63%

## Sumber : Perhitungan (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  kadar  lumpur  beton normal  agregat  halus  sebesar  4,35%  dan  telah memenuhi  standart  yang  di  tentukan  yaitu  5%. Sedangkan  nilai  kadar lumpur  limbah  beton agregat
a. b. a. b.
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
halus  sebesar  2,63%  dan  memenuhi  standart  yang ditentukan.
Gambar 8. Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus(a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)
b. Pengujian Kadar Lumpur Agregat Kasar Pada  pengujian  kadar  lumpur  agregat  kasar, perhitungan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel 5. Pengujian Kadar Lumpur Agregat kasar Uraian Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Berat benda uji sebelum dicuci A 1000 gr 1000 gr Berat benda uji sebelum dicuci dan disaring ayakan no. 200 B 997 gr 996 gr Kadar Lumpur 100 X B B A
C − = 0,3% 0,4%
Sumber : Perhitungan (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  kadar  lumpur  beton normal  agregat  kasar  sebesar  0,3%  dan  telah memenuhi standart yang ditentukan yaitu maksimum 1%.  Sedangkan  nilai  kadar  lumpur  limbah  beton agregat  kasar  sebesar  0,4%  dan  memenuhi  standart yang ditentukan.
Gambar 9. Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Kasar (a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Pengujian Keausan Agregat
Pada  pengujian  keausan  agregat  kasar, perhitungan  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut :
Tabel 6. Pengujian Keausan Agregat Kasar. gradasi pemeriksaan Simbol Hasil Beton normal Limbah beton Tertahan Saringan½ a1 2500 gr 2500 gr Tertahan Saringan ⅜ a2 2500 gr 2500 gr Berat benda uji sebelum dimasukkan ke mesin LA A = a1 + a2 5000 gr 5000 gr Berat benda uji setelah dikeluarkan dari mesin LA tertahan saringan No. 12 B 3360 gr 3600 gr Keausan 100 X B B A − 32,80% 28,00%
Sumber : Perhitungan (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  nilai  keausan  beton  normal agregat  kasar  sebesar  32,80%  dan  termasuk  beton dengan  mutu  sedang  karena  standar  spesifikasi keausan  agregat  kasar  maksimum  yaitu  50%. Sedangkan nilai keausan limbah beton agregat kasar sebesar  28%  dan  juga  termasuk  beton  dengan  mutu sedang.
Gambar 10. Hasil Pengujian Keausan Agregat Kasar (a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Pengujian Slump
Dalam  pengujian  uji  slump  dilakukan  pada adonan  segar  dari  campuran  material  penyusun beton.  Adapun  hasil  dari  uji  slump  dapat  disajikan pada  gambar  11.  Dari  gambar  11  didapatkan penurunan  pada  beton  normal  sebesar  11  cm.  Nilai penurunan  tersebut  dianggap  layak  karena  kisaran nilai uji  slump  yang ditentukan sekitar  8  cm  hingga
a. b.
a. b. a. b.
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
12  cm.  Sedangkan  penurunan  pada  limbah  beton sebesar 4,4 cm, dengan demikian perlu diperhatikan faktor  air  semen  sehingga  workability  dalam pembuatan beton dapat tercapai.
Gambar 11. Hasil Pengujian Slump (a.Beton Normal, b.Limbah Beton) Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan beton dilakukan menggunakan alat Universal testing machine dengan pengujian  kuat  tekan  beton  umur  28  hari.  Adapun hasil  dari  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton  Normal  dan Kuat  Tekan  Limbah  Beton  dapat  disajikan  pada grafik dibawah :
Gambar 12. Grafik Kuat Tekan Beton. Sumber : Perhitungan (2022)
Dari  Gambar  12  diperoleh  nilai  kuat  tekan beton  normal  tertinggi  pada  sampel  3  yaitu  17,444 Mpa  sedangkan  nilai  kuat  tekan  limbah  beton tertinggi pada sampel 1 yaitu 24,653 Mpa.
Gambar  12. Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton Normal Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)
Gambar 13. Hasil Pengujian Kuat Tekan Limbah Beton.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, nilai  slump  di  dapatkan  penurunan  pada  beton normal  sebesar  11  cm.  Nilai  penurunan  tersebut dianggap  layak  karena  kisaran  nilai  uji  slump  yang ditentukan  sekitar  8  cm  hingga  12  cm.  Sedangkan penurunan  pada  limbah  beton  sebesar  4,4  cm, sehingga  perlu  diperhatikan  faktor  air  semen campuran  untuk  penunjang  workability  dalam pembuatan  beton  dapat  tercapai.  Nilai  pengujian kuat  tekan  beton  normal  tertinggi  adalah  pada sampel ke 3 yaitu 17,444 Mpa sedangkan nilai kuat tekan  limbah  beton  tertinggi  adalah  pada  sampel  1 yaitu  24,653  Mpa.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  penggunaan  material  limbah  beton atau Recycle concrete aggregate mampu menghasilkan  kualitas  beton  yang  baik  dengan nilai kuat tekan yang lebih tinggi dari beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
A. D. : T. 96-02. (2006). aashto-t-96.pdf (p. 11). Abbass,  W.,  Khan,  M.  I.,  &  Mourad,  S.  (2018).
Evaluation  of  mechanical  properties  of  steel
a. b.
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton..., Zendy  Bima  Mahardana (*1) ,  Widy  Rilo  Pambudi (2) ,  Oda  Firma Emilia (3) , Reiga Firhan Fasyaro (4) , Andini Dwi Aprinia (5) , Dinar Tiffani Mustafa (6) , Meisela Induwati (7)
fiber reinforced concrete with different strengths of concrete. Construction and Building Materials, 168, 556–569.
Abreu,  V.,  Evangelista,  L.,  &  de  Brito,  J.  (2018).
The effect of multi-recycling on the mechanical performance  of  coarse  recycled  aggregates concrete.  Construction  and  Building  Materials, 188, 480–489.
Akhtar,  A.,  &  Sarmah,  A.  K.  (2018).  Construction and demolition waste generation and properties of  recycled  aggregate  concrete:  A  global perspective. Journal of Cleaner Production, 186, 262–281.
ASTM C 566-97. (2004). Astm C 566-97. Standard
Test  Method  for  Total  Evaporable  Moisture Content of Aggregate by Drying, (Reapproved),
3.
ASTM  C39/C39M.  (2003).  Standard  Test  Method for  Compressive  Strength  of  Cylindrical Concrete  Specimens  1.  ASTM  Standard  Book, (March), 1–5.
Badan Standardisasi Nasional. (1990a). SNI 03-1972-1990 : Metode  Pengujian  Slump
Beton.  Badan  Standar  Nasional  Indonesia, 1(ICS 91.100.30), 1–12.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1990b).  SNI 03-1974-1990  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan Beton. Badan Standardisasi Nasional Indonesia. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002).  Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung.  SNI  03-2847-2002.  Bandung:  Badan Standardisasi Nasional, 251.
Dipohusodo, I. (1999). Struktu Beton Bertulang SK. SNI T-15-1991-03. 1–527.
Dumyati,  A.,  &  Manalu,  D.  F.  (2015).  Analisis Penggunaan  Pasir  Pantai  Sampur  Sebagai Agregat  Halus  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Fropil, 3(1), 1–13. https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/fropil/ article/view/1203
Huseien,  G.  F.,  &  Shah,  K.  W.  (2020).  Durability and  life  cycle  evaluation  of  self-compacting concrete containing fly ash as GBFS replacement with alkali activation. Construction and Building Materials, 235, 117458.
Mahendra,  Y.  I,  Gardjito.  E,  Ridwan.  A,  W.  H.
(2021).  Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton  Fc’
16,60  Mpa  Menggunakan  Fly  Ash  Dan  Arang Batok  Kelapa.  Jurnal  Manajemen  Teknologi  & Teknik Sipil, 4, 1–13.
Maryanto,  M.,  Winarto,  S.,  &  Krisnawati,  L.  D.
(2018). Studi Eksperimental Pengaruh
Penambahan  Limbah  Kuningan  Terhadap  Kuat tekan  Beton  Mutu  K-225.  Jurnal  Manajemen
Teknologi & Teknik Sipil, 1(1), 76–90. Mi,  R.,  Pan,  G.,  Liew,  K.  M.,  &  Kuang,  T.  (2020).
Utilizing  recycled  aggregate  concrete  in sustainable construction for a required compressive  strength  ratio.  Journal  of  Cleaner Production, 276, 124249.
Nedeljković, M., Visser, J., Šavija, B., Valcke, S., & Schlangen,  E.  (2021).  Use  of  fine  recycled concrete  aggregates  in  concrete:  A  critical review.  Journal  of  Building  Engineering, 38(May 2020).
Nurain Izzati, M. Y., Suraya Hani, A., Shahiron, S., Sallehuddin  Shah,  A.,  Mohamad  Hairi,  O., Zalipah, J.,  Noor  Azlina, A.  H.,  Mohamad  Nor Akasyah,  W.  A.,  &  Nurul  Amirah,  K.  (2019). Strength  and  water  absorption  properties  of lightweight  concrete  brick.  IOP  Conference Series:  Materials  Science  and  Engineering, 513(1).
Pane, F. P., Tanudjaja, H., & Windah, R. S. (2015).
Pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat  tekan  beton.  Jurnal  Sipil  Statik,  3(5), 313–321.
Qin,  L.,  Gao,  X.,  &  Chen,  T.  (2018).  Recycling  of raw  rice  husk  to  manufacture  magnesium oxysulfate  cement  based  lightweight  building materials.  Journal  of  Cleaner  Production,  191, 220–232.
Santos,  S.,  da  Silva,  P.  R.,  &  de  Brito,  J.  (2019). Self-compacting concrete with recycled aggregates  –  A  literature  review.  Journal  of Building Engineering, 22(January), 349–371.
Singh, N. B., & Middendorf, B. (2020).
Geopolymers  as  an  alternative  to  Portland cement:  An  overview.  Construction  and Building Materials, 237, 117455.
SNI 03-2834-2000. (2000). SNI 03-2834-2000: Tata cara  pembuatan  rencana  campuran  beton normal. Sni 03-2834-2000, 1–34.
Tamayo, P., Pacheco, J., Thomas, C., de Brito, J., & Rico,  J.  (2020).  Mechanical  and  durability properties  of  concrete  with  coarse  recycled aggregate  produced  with  electric  arc  furnace slag  concrete.  Applied  Sciences  (Switzerland), 10(1).
Yansiku,  S.  I.  (2018).  Perilaku  Kekuatan  Beton dengan  Partikel  Gelas  dan  Karet  Ban  Bekas Sebagai  Pengganti  Pasir  Alam.  Jurnal  Teknik Sipil Dan Lingkungan, 3(1), 1–10.
Zhu, P., Hao, Y., Liu, H., Wei, D., Liu, S., & Gu, L. (2019). Durability evaluation of three generations of 100% repeatedly recycled coarse aggregate  concrete.  Construction  and  Building Materials, 210, 442–450.